Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 951 



aufweisenden, eigenartig duftenden Kern. Gefässe mit freiem Auge nur 

 im Splintholze als grüne Pünktchen, beziehentlich Streifchen deuthch, 

 im Kern erst mit der Lupe als solche erkennbar, auf frischen Schnitt- 

 flächen hier im Innern oft weisslich. Markstrahlen und die durch die 

 Anordnung dieser bedingte sehr feine und dichte Querstreifung der Längs- 

 schnittsflächen erst unter der Lupe deutlich. 



Sehr hart, sehr schwer (spec. Lufttrockengewicht 1,17 — 1,39), nicht 

 spaltbar 1), sehr dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe meist einzeln, mehr oder 

 minder ungleichmässig vertheilt, so dass gefässreichere mit gefässärmeren 

 bis gefässlosen Querzonen abwechseln, durchschnittlich 17 per mm^, 0,037 

 bis 0,15 mm weit, dickwandig, mit zahlreichen, sehr kleinen, kaum 3 tx 

 breiten Hoftüpfeln. Markstrahlen zahlreich (etwa 21 auf 1 mm) im Tangen- 

 tialschnitt in regelmässigen, etwa um 0,09 mm von einander abstehenden 

 Ouerreihen (deren Richtung den Faserverlauf oft schiefwinkelig kreuzt), meist 

 einschichtig, nur 3 — 5 Zelllagen (0,06 — 0,09 mm) hoch, ihre massig dick- 

 wandigen Zellen etwa 5 — 10 ix hoch und 3 — 10 ij, breit. Dickwandige 

 Fasertracheiden (s. Fig. 1 3, G) mit zahlreichen, schwach behöften Tüpfeln 

 bilden in dichtem Zusammenschlüsse 2) die Grundmasse, in welcher Strang- 

 parenchym nur spärHch, in der Umgebung der Gefässe und ausserdem 

 vereinzelt oder in kurzen Querreihen, auftritt. 



Wände der Kernholzelemente hell bräunlichgelb, im Innern der Ge- 

 lasse und der Zellen des Strangparenchyms und der Markstrahlen brüchige, 

 grünliche Massen von Guajakharz (dessen Gesammtmenge im Holze 

 Flückiger (1. c.) mit rund 22 Proc. bestimmte). Alkohol entfernt das- 

 selbe vollständig 3), lässt aber in den Markstrahlen und im Strangj^aren- 

 chym farblose, stark lichtbrechende Massen und Tropfen zurück, die er 

 erst beim Erwärmen löst, während sie bei Zusatz von Aether oder Chloro- 

 form schon bei gewöhnlicher Temperatur verschwinden-*). Calciumoxalat 

 nur spärlich vorhanden-^). 



Wird vornehmlich zu feinen und massiven Drechslerarbeiten (Kegel- 



1) Die höchst unvollkommene Spaltbarkeit, auf dem schichtenweise entgegen- 

 gesetzt schiefen Faserverlauf beruhend, ist bei Flückiger (1. c.) ausführlich be- 

 sprochen. Versucht man, Querscheiben von Guajakholz zu spalten, so erhält man 

 zackige und splittrige Bruchflächen. 



2) lieber den Längsverlauf derselben vgl. p. 37 u. f. 



3) Die Lösung des Guajakharzes färbt sich mit der gebräuchhchen Chlorzink- 

 jodlösungschön blau, bei Gegenwart von letzterer im Ueberschusse grün. 



4) Diese Tropfen erinnern zuweilen an undeutlich ausgebildete Krystalle von 

 Calciumoxalat 



5) Näheres über die Bestandtheile des Holzes bei Flückiger, L c, p. 489. 



